ständig wieder ausgetrieben werden muss. Mittelst unter- 

 phosphoriger oder schwefliger Säure wird als Oxyd in Lö- 

 sung gegangenes Kupfer zu Oxydul reducirt und dann durch 

 Schwefelcyankaliumlösung als Cu-CyS^ gefällt, während die 

 übrigen Metalle in Lösung bleiben. Der auf ein gewoge- 

 nes Filter gebrachte Kupferniederschlag wird nach dem 

 Trocknen gewogen und der Kupfergehalt berechnet. 



Man kann auch das Cu^CyS^ mit etwas Schwefel in 

 einem bedeckten Porzellantiegel bei Rothglühhitze schmel- 

 zen, wobei sich Cu^S bildet, aus dessen Gewicht man den 

 Kupfergehalt berechnen kann. 



Diese Probe giebt zwar genaue Resultate und das 

 Vorhandensein anderer Metalle wirkt nicht störend ein, 

 allein sie erfordert vollständige Bekanntschaft mit den ana- 

 lytischen Operationen und die Beobachtung einer Menge 

 kleiner Vorsichtsmassregeln, so wie die Anwendung ver- 

 schiedener, mehr oder weniger leicht darzustellender Rea- 

 gentien. 



Eine einfachere, aber nur für gewisse Fälle geeignete 

 Methode besteht nach Rivot darin, aus einer sauren kupfer- 

 haltigen Lösung das Kupfer durch SchwefelwasserstofFgas 

 nieder zu schlagen , das Schwefelkupfer abzufiltriren , aus- 

 zusüssen , zu trocknen und nach Verbrennung des Filters 

 mit etwas Schwefel in einem bedeckten Porzellantiegel bis 

 zur Rothgluth zu erhitzen und aus dem Gewichte des sich 

 bildenden Cu^S den Kupfergehalt zu berechnen. 



Oberharzer Kupferprobe. *) 



Auf den Oberharzer Silberhütten zu Altenau 

 und Lautenthal und in dem metallurgischen Laborato- 

 rium in Clausthal ist seit einiger Zeit für Kupferkiese, wel- 

 che neben Erdarten Schwefelkies, Zinkblende, Spatheisen- 

 stein etc. enthalten, nachstehende Betriebsprobe auf meine 

 Veranlassung eingeführt worden : 



1 Probircentner = 3,654 Gramm Erz wird in einem 

 Digerirglase mit Königswasser erhitzt, und die entstandene 



') Berg- und Hüllenm. Zeitung 1854. Nr. 5. — Dingler polylechn. 

 Journ. CXXXI. 234. 



